Nach GB/T7216-2009-Standard kann die Graphit-Morphologie in Graueisen in sechs Kategorien unterteilt werden: A, B, C, D, E und F.
A-Floke Graphit wird gleichmäßig ohne Richtung verteilt;B-Floke Graphit und feiner Curly Floke Graphit aggregiert in chrysanthemeähnliche Verteilung;C-primärer Grob-Straight-Flocken-Graphit;D-fine lockige Graphit die undirektierte Verteilung zwischen Dendriten;E-Floke Graphit die direktionale Verteilung zwischen sekundären Dendriten;F-Primärstern (oder Spinnen) Graphit.
A-Typ Graphit entsteht, wenn der Graphit aus Gusseisen eine starke Nukleationsfähigkeit, eine geringe Kühlrate und eine Eutektische Transformation unter der Bedingung einer sehr niedrigen Unterkühlung aufweist.Es erfordert ausreichend Kohlenstoffäquivalent, Schwefelgehalt und geeignete Impfung von geschmolzenem Eisen.Ohne Kühlung oder zu geringe Wanddicke und mit der Fertigstellung des Gießens in möglichst kurzer Zeit nach der Impfung wird das Gießen höchstwahrscheinlich Graphit vom Typ A bilden.An dieser Stelle wird die beste Graphit-Morphologie erreicht, wenn das Verhältnis von Kohlenstoff mit 4.26% gleich oder ungefähr gleich 0.9 ist.
Der Nuklerationszustand von B-Graphit ist schlimmer als der von A-Graphit, und der Grad der Unterboolung bei der Eulektikumwandlung ist auch höher als der von A-Graphit.Die Unterkühlung von Graphit (D-Typ) erfolgt zunächst im Zentrum des Eulektikums während der Kristallisation.Die latente Hitze der Kristallisation reduziert den Grad der Unterbildung um den Eulektikum, um A-Typ Graphit zu bilden, was zu Chrysantheme-like Floke Graphit . C-Graphit tritt hauptsächlich in Gusseisen mit hohem Kohlenstoffäquivalent (hyperelektischer Zusammensetzung) und langsamer Kühlung auf.Wenn hyperelektisches geschmolzenes Eisen abgekühlt wird, konditioniert Primärgraphit in einem gewissen Grade nach dem Durchlaufen des Liquidus und wächst allmählich in der Flüssigkeitsphase auf.Aufgrund der höheren Kristallisationstemperatur und der längeren Wachstumszeit von Graphitblättern, der Grobklappen Graphit mit weniger Verzweigung entsteht.Wenn die Temperatur auf die eutktische Temperatur abnimmt, erfolgt eine normale eutktische Transformation.Der zu dieser Zeit produzierte Graphit ist normaler eutktischer Graphit (d.h.A-Graphit).Das Endergebnis ist, dass normale eutktische Graphit auf die dicken Graphitblätter verteilt wird.Daher besteht C-Graphit aus grobem, massivem Graphit und A-Graphit.Auch wenn das Kohlenstoffäquivalent nicht zu hoch ist, wird der Graphit auch dann erzeugt, wenn die Gießtemperatur hoch ist, die Kühlgeschwindigkeit ist langsam und die Impfung übertrieben.
D-Graphit entsteht zwischen Austenit-Dendriten mit niedrigem Kohlenstoffäquivalent und hoher Kühlrate im Gusseisen unter Bedingungen hoher Unterkühlung und gut entwickelten Primäraustenit-Dendriten.Graphitblätter sind fein und nicht richtungsweisend.D-Graphit findet sich häufig in dünnwandigen, grauen Gussteilen aus Eisen mit niedrigem Kohlenstoffäquivalent, auch bekannt als 'unterbauter Graphit' oder 'interendritischer Graphit'.
E-Typ Graphit wird unter Bedingungen mit niedrigem Kohlenstoffäquivalent und niedriger Kühlrate gebildet.Graphitblätter sind größer als D-Graphit aufgrund der großen Zahl von Primäraustendendriten, einer geringen Unterboolung während der Eulektikumwandlung, wenigen Graphitkernen und großen Euektikclustern.Aufgrund der langsamen Abkühlung und der entwickelten Austenit-Dendrite liegt die Flüssigkeitsphase vor allem zwischen den primären Austenit-Dendriten, wenn die Eutektische Transformation eintritt, und die gebildeten Graphitblätter wachsen entlang der Richtung von Dendriten, die eine gewisse Richtigkeit hat.Ist die Kühlrate von Gusseisen mit E-Graphit höher, so wird auch D-Graphit gebildet.
F-Typ Graphit ist auch hyperectic Graphit im Wesentlichen, der in hohem Kohlenstoff-Heißmetall unter großen unterkühlten Bedingungen gebildet wird.Die Zusammensetzung von C-Graphit ist ähnlich der von C-Graphit, der durch die Verteilung vieler kleiner Graphitblätter auf großen Graphit (auch bekannt als Sterngraphit) gekennzeichnet ist.Graphit mit Bulk kann als primärer Graphit  angesehen werden;in C-Graphit, auf dem kleiner Floke Graphit wächst.